10 Deville und Debray, 



Gewinnung des Platins durch einfache Schmelzung des 

 Platinerzes. 



Nichts ist einfacher, als aus einem passend gewählten 

 Platin erze eine Tripellegirung von Platin, Iridium und 

 Rhodium zu gewinnen, welche alle Eigenschaften des 

 Platins besitzt, obendrein noch eine etwas grössere Starrheit 

 (roideur) und einen merklich grösseren Widerstand gegen 

 Wärme und Reagentien. Es ist klar, dass, wenn wir 

 dem Platinerze die flüchtigen und oxydablen Substanzen, 

 die es enthält, entziehen, wir eine Legirung von Platin 

 Iridium und Rhodium erhalten müssen. Das Gold kann 

 dem Platin vor der metallurgischen Behandlung entzogen 

 werden; das Palladium ist flüchtig und man findet es, 

 ebenso wie das Gold, wenn solches noch vorhanden ge- 

 wesen, oder nicht entfernt worden ist, in den verdicht- 

 baren Dämpfen. Das Osmium entweicht als Osmium- 

 säure, Kupfer und Eisen oxydiren sich und das Eisen- 

 oxyd bildet mit Kalk einen Kalkferrit = CaO, Fe^O^ 

 (einen Eisenoxyd - Kalkspinell). Die Hauptmenge des Kup- 

 fers entweicht mit den Dämpfen. 



Oberst von Rachette übergab Deville und De- 

 bray russisches Platinerz in einem Stück von 110 Grm. 

 (also nahezu 4 Unzen schwer) ; dasselbe lieferte geschmol- 

 zen 96^5 Grm, = 88 Proc. ausserordentlich weiches 

 Platin. 



Wiederbenutzung von Platinschnitzeln durch 

 einfache Schmelzung derselben auf der Aetzkalkunter- 

 lage in der Oxydationsflamme des Knallgasgebläses. 



Platinlegirungen. 

 Russisches Platinerz, sehr reich an Rhodium, wurde 

 in verschiedenem Verhältniss mit Osmiridium gemischt, 

 welches durch Behandlung mit Zink fein zertheilt, dann 

 geröstet worden war und bei Gegenwart eines grossen 

 üeberschusses von gepulvertem Kalk vor dem Knallgas- 

 gebläse geschmolzen. Die so gewonnenen Legirungen 

 von Platin - Iridiumrhodium waren sehr hart, aber sehr 



